über die Verhindung des Eisens mit KoJde, 



79 



sehen ward? Ein gröfserer Kohlegehalt als in dem weifsen Roheisen 

 mit Spiegelllachen , ist darin , nach den eben angegebenen Resultaten, 

 nicht zu erwarten. Dafs es, bei demselben Gehalt an Kohle, diese in 

 einem andern Zustande der Verbindung enthalten werde , würde die 

 wahrscheinlichere Vermuthiing seyn. Aber auch diese findet sich diu-ch 

 die Analyse nicht bestätigt, wie die Resultate der Untersuchungen meh- 

 rerer Arten von grauem Roheisen zeigen, welche theils bei Holzkohlen, 

 tlieils bei Koaks, bei einem sogenannten gaaren vmd hitzigen Gange des 

 Ofens erblasen worden sind. 



In 100 Theilen grauem Roheisen 



Von der Saynerhütte bei Coblenz , bei 

 Holzkohlen aus Brauneisenstein er- 

 blasen 



Von der Widdersteinerhütte im Berg- 

 Revier Siegen , bei Holzkohlen aus 

 Brauneisenstein mit einem Ztisatz von 

 Spatheisenstein erblasen 



Von der Malapanerhütte in Oberschlesien, 

 aus Spatheisenstein bei Holzkohlen 

 erblasen 



Von der Königshüite in Oberschlesien, aus 

 ockrigem Brauneisenstein bei Koaks 

 erblasen 



Ebenfalls daher, aber von einem weniger 

 hitzigen Gange des Ofens 



Alle diese Roheisenarten zeichneten sich durch eine sehr dtinkle, 

 fast schwarze Farbe, durch eine grofse Weichheit und Geschmeidigkeit 

 in der gewöhnlichen Temperatur, und durch einen starken Meiallglanz 

 auf der Bruchfläche aus. Die gebundene Kohle schien, bei allen Roh- 

 eisenarten, im Zustande des Polykarburets mit dem Eisen verbunden 

 zu seyn. 



